Source: http://docplayer.fi/66425064-Mekaaniset-ominaisuudet.html
Timestamp: 2018-12-10 16:40:26+00:00
Document Index: 26455298

Matched Legal Cases: ['kko ', 'KKO ', 'KKO ', 'KKO ', 'KKO ', 'KKO ', 'KKO ', 'KKO ', 'KKO ', 'KKO ', 'KKO ']

Juho-Matti Tapani Hovinen
1 MEKAANISET OMINAISUUDET Arvot on annettu standardin EN mukaan ja suunnitteluarvot standardin EN 1995:2004 mukaan. MATERIAALIARVOT Ominaisarvot taulukoissa 1, 2 ja 3 on annettu 20 ºC lämpötilassa ja 65 % suhteellisessa kosteudessa 5 minuuttia kestävässä kuormituksessa. Taulukko 1 esittää Kerto-tuotteiden mekaaniset ominaisuudet ja kuva 1 havainnollistaa kuormitussuunnat. TAULUKKO 1. ERIPAKSUISTEN KERTO-TUOTTEIDEN SUUNNITTELUARVOT Ominaisuus Symboli Kuva 1 Kerto-S mm Kerto-T mm mm Ominaisarvot [N/mm²] Taivutuslujuus: Syrjällään (korkeus 300 mm) Taivutuslujuus: Kokovaikutuseksponentti Taivutuslujuus: Lappeellaan, syiden Taivutuslujuus: Lappeellaan, Vetolujuus: Syiden (pituus 3000 mm) Vetolujuus: Kohtisuoraan syitä vastaan, syrjällään Vetolujuus: Kohtisuoraan syitä vastaan, lappeellaan f m,0,edge,k A 44,0 28,0 32,0 (300/h) s *27 36,0 38,0 s - 0,12 0,12 0,12 0,15 0,12 0,12 f m,0,flat,k B 50,0 32,0 36,0 32,0 36,0 36,0 f m,90,flat,k C - kts. taul. 4 8,0-7,5 6,5 f t,0,k D 35,0 19,0 26,0 (3000/L) s/2 *24 28,0 30,0 f t,90,edge,k E 0,8 6,0 6,0-3,0 2,5 f t,90,flat,k F Puristuslujuus: Syiden f c,0,k G 35,0 19,0 26,0 26,0 28,0 30,0 Puristuslujuus: Kohtisuoraan syitä vastaan, syrjällään Puristuslujuus: Kohtisuoraan syitä vastaan, lappeellaan f c,90,edge,k H 6,0 9,0 9,0 4,0 6,0 6,0 f c,90,flat,k I 1,8 2,2 2,2 1,0 1,8 1,8 Leikkauslujuus: Syrjällään f v,0,edge,k J 4,1 4,5 4,5 2,4 4,1 4,1 Leikkauslujuus: Lappeellaan, syiden Leikkauslujuus: Lappeellaan, Kerto-S ja : VTT-C-184/03 Kerto-T: VTT-C : VTT-S f v,0,flat,k K 2,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 f v,90,flat,k L - 0,6 0, _ 1
2 TAULUKKO 2. ERIPAKSUISTEN KERTO-TUOTTEIDEN JÄYKKYYSOMINAISUUDET Ominaisuus Symboli Kuva 1 Kerto-S mm Kerto-T mm mm Ominaisarvot [N/mm²] Kimmokerroin: Syiden E 0,k ABDG syitä vastaan, syrjällään syitä vastaan, lappeellaan Kimmokerroin: Taivutus kohtisuoraan pintaviilun syytä vastaan E c,90,edge,k H E c,90,flat,k I E m,90,k C - kts. taul Liukukerroin: Syrjällään G 0,edge,k J Liukukerroin: Lappeellaan, syiden Liukukerroin: Lappeellaan, Keskiarvot [N/mm²] G 0,flat,k K G 90,flat,k L Kimmokerroin: Syiden E 0,mean ABDG syitä vastaan, syrjällään syitä vastaan, lappeellaan Kimmokerroin: Taivutus kohtisuoraan pintaviilun syytä vastaan E c,90,edge,mean H E c,90,flat,mean I E m,90,mean C - kts. taul Liukukerroin: Syrjällään G 0,edge,mean J Liukukerroin: Lappeellaan, syiden Liukukerroin: Lappeellaan, Kerto-S ja : VTT-C-184/03 Kerto-T: VTT-C : VTT-S TAULUKKO 3. KERTO-TUOTTEIDEN TIHEYSOMINAISUUDET G 0,flat,mean K G 90,flat,mean L Ominaisuus Symboli Kuva 1 Kerto-S mm Kerto-T mm mm Tiheys [kg/m³] Ominaistiheys ρk Keskimääräinen tiheys ρmean Kerto-S ja : VTT-C-184/03 Kerto-T: VTT-C : VTT-S TAULUKKO 4. KERTO-Q MM, OMINAISUUDET KOHTISUORAAN PINTAVIILUN SUUNTAAN Ominaisuus Symboli Yksikkö 21 mm I-III-I 21 mm II-I-II 24 mm II-II-II Kuva 1 Ominaistaivutuslujuus: Lappeellaan, f m,90,flat,k [N/mm²] 14,0 8,0 8,0 C Ominaiskimmokerroin: Taivutus E m,90,k [N/mm²] C Keskiarvo kimmokerroin: Taivutus E m,90,mean [N/mm²] C VTT-C-184/03 HUOM. HUOM. Taulukoiden 1, 2, 3 ja 4 ominaisarvoja voidaan käyttää alle 50 C lämpötiloissa pitkäaikaiselle kuormitukselle. Kyllästetyn -tuotteen lujuusmitoitus tehdään Eurokoodi 5:n käyttoluokassa 3 poikkileikkauksen nimellismitoilla. 2
3 A Taivutus syrjällään, syiden (m,0,edge) G Puristus, syiden (c,0) B Taivutus lappeellaan, syiden (m,0,flat) H Puristus syrjällään, (c,90,edge) C Taivutus lappeellaan, (m,90,flat) I Puristus lappeellaan, (c,90,flat) D Veto, syiden (t,0) J Liukukerroin syrjällään, syiden (v,0,edge,k) E Veto syrjällään, (t,90, edge) K Liukukerroin lappeellaan, syiden (v,0,flat,k) F Veto lappeellaan, (t,90,flat) L Liukukerroin lappeellaan, (v,90,flat,k) Kuva 1. Periaatekuva kuormitussuunnista, pintaviilun syysuunta TAMMiKUU
4 TAULUKKO 5. KERTO-Q-TUOTTEIDEN VIILURAKENNE Nimellispaksuus [mm] Viilujen määrä Poikkileikkauksen viilurakenne VTT-C-184/03 MATERIAALIN VARMUUSKERROIN Materiaalin varmuuskerroin γ M = 1,2 KUORMITUKSEN KESTON JA KOSTEUDEN HUOMIOIMINEN Suunnittelussa on huomioitava tuotteen kosteuspitoisuuden, kuormituksen keston ja muodonmuutosten vaikutus. Suunnittelussa käytetään Eurokoodi 5:n mukaista muunnoskerrointa k mod ja virumalukua k def (taulukot 6 ja 7). HUOM. Kosteuden muutokset saattavat aiheuttaa puutuotteille suurehkoja muodonmuutoksia ja lisätä virumaa. TAULUKKO 6. KUORMAN KESTON JA KOSTEUSVAIKUTUKSEN MUUNNOSKERROIN kmod Pysyvä Pitkäaikainen Keskipitkä Lyhytaikainen Käyttöluokka 1 0,60 0,70 0,80 0,90 1,10 Käyttöluokka 2 0,60 0,70 0,80 0,90 1,10 Käyttöluokka 3 0,50 0,55 0,65 0,70 0,90 EN Hetkellinen TAULUKKO 7. VIRUMALUKU k def Kuva 1 Käyttöluokka 1 Käyttöluokka 2 Käyttöluokka 3 Kerto-S: Kaikki suunnat A L 0,60 0,80 2,00 : Taivutus syrjällään A 0,60 0,80 2,00 : Taivutus lappeellaan B, C 0,80 1,00 2,50 : Muut suunnat D L 0,60 0,80 2,00 Kerto-T: Kaikki suunnat A L 0,60 0,80 2,00 : Taivutus syrjällään A 0,60 0,80 2,00 : Taivutus lappeellaan B, C 0,80 1,00 2,50 : Muut suunnat D L 0,60 0,80 2,00 EN
5 KOKOVAIKUTUSEKSPONENTTI Suunnittelussa on huomioitava palkin koon vaikutus taivutuslujuuteen syrjällään ja palkin vetolujuuden arvoihin. Tämä tehdään Eurokoodi 5:n mukaisilla kertoimilla k h ja k l. Kokovaikutuseksponentin arvot s on annettu taulukossa 1. 1,2 s kh min 300 taivutusrasitettu osa h 1,1 s k l min 2 pitkittäin vetorasitettu osa 3000 l ESIMERKKI: Laskennallinen taivutuslujuus f m,d Kerto-S palkille (h = 400 mm, käyttöluokka 1, keskipitkä ). f f 0,12 m, k 300mm 0,8 N, k k mod min m d h 1,2; 44 28,3 N / 2 M 400mm 1,2 mm mm 2 h 100 mm = rasitetun osan leveys l = rasitetun osan pituus SYITÄ VASTAAN KOHTISUORAAN PURISTETTUJEN KAPPALEIDEN KERROIN Lausunnon VTT-S mukaan voidaan syysuuntaa vastaan kohtisuoraa puristusta mitoitettaessa Kerto-tuotteiden kontaktipintaa kasvattaa taulukon 8 mukaisesti. Lisäksi voidaan käyttää taulukon 8 mukaista k c,90 -kerrointa. TAULUKKO 8. KONTAKTIPINNAN PITUUS JA k c,90 -KERROIN Puristus Kontaktipinnan kasvatus 1) k c,90 2) (a) (b) Kerto-S,, syrjällään Kerto-S,, lappeellaan 3), syrjällään, lappeellaan 3) Kerto-T, syrjällään ja lappeellaan 15 mm pitkittäin 1,0 1,2 4) 30 mm pitkittäin 15 mm poikittain 1,4 1,6 15 mm pitkittäin 1,0 1,0 30 mm pitkittäin 15 mm poikittain 0 mm pitkittäin 0 mm poikittain 1,4 1,6 1,0 1,0 1) Todellista kontaktipintaa voidaan kasvattaa molemmilta puolilta, ei kuitenkaan enempää kuin a, l tai l1/2, katso Eurokoodi 5. Pitkin = kontaktipituus pintaviilujen syynsuunnassa Poikki = kontaktipituus pintaviilujen syynsuuntaa vasten kohtisuoraan 2) Jatkuville tuille (a) ja erillisille tuille (b), joissa l1 2h, katso Eurokoodi 5. 3) Kun 20% kokoonpuristuma on sallittu alle 45 mm paksuuksille. 4) Kerto-S:lle syrjällään erillisille tuille (b): 1,2 1,4 1,0 k c, 90 l / 500 l 100 mm 100 mm l 200mm l 200 mm LOVETTUJEN KAPPALEIDEN KERROIN Standardissa EN : A2:2014 (6.52) on annettu LVL:lle kerroin k n = 4,5. Sertifikaatin VTT-C-184/03 mukaan: k n = 6 k n = 16 Kerto-S syrjällään syrjällään 5
6 ERILAISTEN KUORMITUSKULMIEN KERTOIMET TAULUKKO 9. KERTO-Q:N VÄHENNYSKERROIN, KUN KAPPALE ON SAHATTU KULMASSA α PINTAVIILUJEN SYYN SUUNNASSA Kuva 1 Kulma α 0 2, Taivutus, syrjällään A Taivutus, lappeellaan B Veto syiden suunnassa D Puristus syiden suunnassa G Kimmokerroin Väliarvot voi interpoloida. VTT-C-184/03 TAULUKKO 10. KERTO-S:N VÄHENNYSKERROIN, KUN KAPPALE ON SAHATTU KULMASSA α PINTAVIILUJEN SYYN SUUNNASSA Kuva 1 Kulma α 0 2, Taivutus, syrjällään A Taivutus, lappeellaan B Veto syiden suunnassa D Puristus syiden suunnassa G Kimmokerroin Väliarvot voi interpoloida. VTT-C-184/03 _ 6 Tämä dokumentti on Metsäliitto Osuuskunnan (Metsä Wood) omaisuutta ja voimassa vain Metsä Woodin tuotteiden kanssa. Dokumentin hyödyntäminen muun valmistajan tuotteiden yhteydessä on kielletty. Metsäliitto Osuuskunta ei vastaa dokumenttien soveltamisesta tai mahdollisista virheistä dokumenteissa. Tätä lauseketta ei saa poistaa. Kerto on Metsäliitto Osuuskunnan (Metsä Wood) rekisteröimä tavaramerkki.
LVL by Stora Enso Tekninen esite
LVL by Stora Enso Tekninen esite Stora Enso Uusiutuvien materiaalien ytiö Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja. Uskomme,
Metsäteollisuus ry PL 336, 00171 Helsinki Puhelin: (09) 132 61 Telefax: (09) 132 4410 Internet: www.forestindustries.fi
Metsäteollisuus ry PL 336, 00171 Helsinki Puhelin: (09) 132 61 Telefax: (09) 132 4410 Internet: www.forestindustries.fi Schauman Wood Oy PL 203, 15141 Lahti Puhelin: 0204 151 13 Telefax: 0204 156347 Internet:
Kerto-Q-tuotteella voidaan jäykistää erikokoiset rakennukset runkomateriaalista riippumatta.
Kerto-Q 1 2 3 4 KERTO-Q EDUT... 2 KERTO-Q KAIKKIIN PUURAKENTEISIIN... 2 KERTO-Qp KORKEA JA JÄYKKÄ PALKKI... 3 VAAKARAKENTEET JA ULOKKEET... 5 4.1 Pistekuormitetut levyt... 9 4.2 Katon räystäät ja ulokkeet...